33o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



1° Séparation du ciiwre et du zinc. — Dans l'analyse des laitons, après dis- 

 solution de l'alliage et élimination, s'il y a lieu, d'impuretés telles que 

 plomb, étain, fer et sels ammoniacaux, les deux éléments principaux, 

 cuivre et zinc, sont, après la double précipitation à froid et à chaud, à 

 l'étal de mélange d'oxyde cuivrique noir et d'hydrate de zinc. La calci- 

 nalion les amène à l'état d'oxydes anhydres : CuO -f-ZnO. Soumis à un 

 courant d'hydrogène assez rapide, au rouge vif, dans le fond d'un petit 

 creuset de Rose, pendant une demi-heure à trois quarts d'heure, le mélange 

 d'oxydes ne laisse qu'une poudre rouge de cuivre métallique. Le zinc réduit 

 a été complètement entraîné par le courant gazeux. On pèse Cu; on 

 calcule CuO et, par différence, on a ZnO, qui permet de calculer Zn. 



2" Cuivre, zinc et nickel. — Divers alliages fort employés aujourd'hui 

 sous les noms de maillechort, argentan, eic, contiennent à la fois les trois 

 métaux en des proportions variées. Pour leur détermination, on peut 

 opérer à peu près comme dans le premier exemple. 



La solution sulfurique ou chlorhydrique étant préparée, modérément 

 acide et convenablement étendue, on commence par éliminer le cuivre 

 en versant peu à peu de l'hyposulfite de sodium dans la liqueur chaulîéc 

 à l'ébullilion, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de pi'écipité noir; on filtre, 

 on calcine dans l'hydrogène et l'on pèse Cu-S. La solution donne, i)ar la 

 double précipitation, un mélange d'hydrocarbonates de nickel et de zinc. 

 Par calcination énergique à l'air on olatient NiO + ZnO. Après réduction 

 dans le courant d'hj^drogène au rouge vif, il ne reste à peser que le nickel 

 métallique en poudre grise. Son poids sert à calculer NiO et, par diffé- 

 rence, ZnO. 



3" Séparation du zinc et du cadmium. — 11 peut se présenter des cas où 

 les deux métaux soient en proportions comparables. Mais, le plus souvent, 

 l'un des deux est très prédominant et l'autre en quantité minime; c'est 

 alors ce dernier qu'il importera de déterminer d'une manière exacte. Par 

 exemple, dans un minerai ou dans un lingot de zinc, on pourra avoir à 

 cliercher quelques millièmes de cadmium ; au contraire, dans des bâtons de 

 cadmium, préparés pour le commerce à la suite d'un traitement spécial de 

 minerais exceptionnellement cadmifères, on se proposera de savoir quelle 

 est la proportion de zinc restée avec le métal dominant. 



Dans le premier cas, on opérera sur os,5 au plus de matière; dans les 



